( 1235 ) 



orangée. Les coupes ont été dessinées à la chambre claire et les compo- 

 sants ont été dosés par la mesure de leurs aires. On trouve ainsi : 



Alliages à base d'argent. 



Cuivre pour loo en poids 

 réclIcmciU ajoulù. visible. 



O, 2 



0,5 

 i,o 



2,0 

 4,0 



Alliages à base de cuivre. 



Argent pour loo on poids 

 réellement ajouté. visible. 



0,2 0,00 



o,5 0,00 



1,0 traces 



2,o o, i5 



4,0 0,82 



» Le métal allié visible est partout inférieur à celui qui est réellement 

 présent : une partie reste invisible au microscope. 



» Deux explications paraissent possibles : ou bien le métal dominant, en 

 .se solidifiant, a entraîné, dans un état d'extrême division, une certaine pro- 

 portion de l'autre, comme certains précipités font pour les corps dissous, 

 ou bien le métal invisible est resté en dissolution solide, et le cas serait 

 comparable à celui de deux liquides non miscibles en toutes proportions, 

 comm.e l'eau et l'éther. 



)) Les expériences suivantes sont une contribution à l'étude de la ques- 

 tion. 



» Pour les alliages à base d'argent, on obtient une série d'indications 

 nouvelles en élevant un peu la température du recuit des coupes polies, 

 de façon que le cuivre se colore en pourpre ou mieux en bleu. Dans ces 

 conditions, l'argent pur réduit du chlorure, puis fondu comme il a été dit, 

 montre en lumière oblique (grossissement de 20 diam.) des cristallites 

 cubiques relativement claires englobées dans ce qu'on pourrait appeler un 

 cimenl plus sombre, c'est-à-dire que le recuit a dépoli les cristallites plus 

 fortement que leur enveloppe ('). Une addition de 0,2 à o,5 pour 100 de 

 cuivre ne change rien à cet aspect. Avec i pour 100 de cuivre, on voit 

 (grossissement de 200 diam.) des taches brunes à bords estompés se former 

 dans les grosses épaisseurs du ciment, le plus loin possible des cristallites. 

 Ces taches brunes, qui ne se produisent pas sur l'argent plus pur, indi- 

 quent la présence locale du cuivre. Avec 2 pour 100 de ce dernier métal, 



(' ) Ce manque d'homogénéilé est à noter. En fait, la courbe de refroidissement de 

 l'argent pur, enregistrée par M. Roberts-Austen (Proc. Mecli. Eng., oct. 1891), ne 

 montre pas de palier vraiment horizontal au moment de la solidification. 



C. K., 1897, ■" Semestre. (T. CXXIV, N« 22.) l6o 



